38 



Mineralogie. 



A. Terreil: Analyse d'une argile chromifere du Brezil. 

 (Compt. rend. 25. April 1892. t. CXIV. p. 983-984.) 



Dieser Thon stammt vom Tocantins oberhalb der Fälle von Alcoba^os 

 bei Cameta, ist tiefgrün, klebt an der Zunge, zerfällt in Wasser und hat 

 folgende Zusammensetzung: 46,20 Si0 2 , 18,18 A1 2 3 , 1,69 Cr 2 3 , 0,92 Fe 2 3 , 

 1,23 CaO, 3,94 MgO, 26,64 H 2 0, Sa. 98,80. Auf Alkalien konnte wegen 

 Mangel an Material nicht geprüft werden. O. Mügge. 



R. N. Brackett and J. Francis Williams : Newtonite and 

 Rectorite, two new minerals of the Kao Ii nite Group. (Americ. 

 journ. of science. Vol. 42. p. 11—21. 1891.) 



Kaolin (A1 2 3 . 2Si0 2 . 2H 2 0) lässt sich auffassen als 



OH 



/o. 



OH HO 

 ./OH HOV. 



A1 2 3 



Si0 2 



H 2 



42,52 



49,99 



7,49 



39,57 



46,50 



13,93 



36,98 



43,47 



19,55 



34,72 



40,82 



24,46 



Si < ^Al + 1 (H 2 0) oder Si<^ >Si 

 \/ \£>Al-0-Al<£/ 



OH 



bezw. Al^Si0 4 EEH 3 

 X Si0 4 EEAl 



Es Hessen sich überhaupt folgende hierhergehörige Silicate als Kao- 

 linitserie denken: 



1. Al 2 3 .2Si0 2 . H 2 = 



2. Al 2 3 .2Si0 2 .2H 2 = 



3. Al 2 3 .2Si0 2 .3H 2 = 



4. Al 2 3 .2Si0 2 .4H 2 = 

 N-ewtonit wurde am Sneeds Creek im nördlichen Theil von Newton 



Co., Arkansas, gefunden in einem dunkelgrauen Thon als kleine, aber auch 

 bis 40 Pfund schwere Massen. Das Mineral ist weiss, milde, compact, un- 

 schmelzbar vor dem Löthrohr, vom spec. Gew. 2,37. Wenig durch kochende 

 starke HCl, fast vollständig zersetzlich durch kochende starke H 2 S 4 unter 

 Abscheidung von Kieselsäure. Analysen: I. Si0 2 38,86, A1 2 3 35,20, Glüh- 

 verlust 23,69, Fe 2 3 0,21, CaO 0,31, MgO Spur, Alkali 1,73 (Differenz). 

 Summe 100,00. Wasserverlust bei 110—115° C. 5,53. H. Si0 2 40,22, 

 A1 2 3 35,27, Glühverlust 22,89, Fe 2 3 0,21, CaO 0,54, MgO Spur, K 2 0,99, 

 Na 2 0,73. Summe 100,85. Wasserverlust bei 110—115° C. 5,44. Eliminirt 

 man die Verunreinigungen, so erhält man I. Si0 2 39,76, A1 2 3 36,01, Glüh- 

 verlust 24,23; II. Si0 2 40,88, A1 2 3 35,85, Glühverlust 23,27, vereinbar 

 mit der Formel Al 2 3 . 2Si0 2 . 4H 2 0. Die Analysen beziehen sich auf bei 

 110—115° C. getrocknetes Material. 



Diese Analysen haben Ähnlichkeit mit denen von Halloysit (Indianait). 

 Indess beziehen sich letztere auf lufttrockenes Material. Newtonit enthält 

 mehr Wasser als Halloysit. Die Formel des ersteren kann gegeben werden 

 als Al 2 3 .2Si0 2 .4H 2 + aq. 



